﻿63 



sogar vollkommen glasig, mehr im Innern dagegen zeigen sich 

 zahlreiche Krystallausscheidungen in der grünlichen Basis, und 

 an vielen Stellen ist die Schmelze ganz krystallinisch. In der 

 Nähe der Wände scheiden sich Augitmikrolithe und an der Ober- 

 fläche auch Spinell und Magneteisen aus. Mehr gegen das In- 

 nere zu sieht man Augitmikrolithe in dem glasigen Magma, 

 während an vielen Stellen im Innern die Schmelze nur aus Augit- 

 körnern besteht. Da man hier deutlich den Übergang der kry- 

 stallinisch-körnigen Partien in halbglasige und reines Glas be- 

 obachten kann, so ist wohl anzunehmen, dass die Krystalle im 

 Innern obige Zusammensetzung besitzen und dass die halbglasige 

 Beschaffenheit an den Rändern der Schmelze der rascheren Ab- 

 kühlung zuzuschreiben ist*. Die zweite Mischung gibt ebenfalls 

 keine rein krystallinische Schmelze, doch finden sich allenthalben 

 grössere Partien von körnigen Augit-Individuen, dazwischen halb- 

 glasige Partien, in denen Augitleisten oft parallel angeordnet 

 liegen, diese erinnern an die früher beschriebenen und löschen 

 unter Winkeln von 20° bis 40° aus. Auch die ganz körnigen 

 Partien sind analog jenen der Mischungen bei den Versuchen 

 1, 2, 3, 4. 



7. Akmitartige Pyroxene. Den reinen Akmit her- 

 zustellen gelang nicht, weil die natronreiche Mischung Na 2 Fe 2 

 Si 4 12 wenig Tendenz zur Krystallisation besitzt und es trotz 

 sehr langsamer Abkühlung ungemein schwer ist, etwas anderes 

 als reines Glas zu erhalten. Auch der direct umgeschmolzene 

 Akmit von Eger erstarrte vollkommen glasig. 



Nur bei einem Versuche schieden sich aus der Glasmasse 

 lange augitähnliche Säulen aus, deren Auslöschungsschiefe ziem- 

 lich gering war (etwas über 11°), und die wahrscheinlich dem 

 Akmit angehören dürften, doch wird eine Wiederholung dieses 

 Versuches unter ganz besonderen Vorsichtsmassregeln nothwendig 

 sein, um darüber entscheiden zu können. Es wurde ferner ver- 

 sucht, die Mischung Na 2 Al 2 Si 4 12 zur Krystallisation zu bringen, 

 aber ebenfalls ohne Erfolg, man erhielt nur Glas. Dagegen er- 

 starren folgende Mischungen in der Augitform: 



* Im Allgemeinen lässt sich von allen Schmelzen behaupten, dass die 

 Schwierigkeit einer rein krystallinischen Erstarrung mit dem Natron- 

 gehalte wächst. 



